또한 , 제 1 단계 는 지대 주 나사 의 표면 불순물 을 제거 하 고 , 아르곤 분위기 의 진공도 5 ㎜ torr , 온도 250 ℃, 바이어스 ( bias ) 200 W 의 조건 에서 450 W 의 출력 을 가하 여 5 분 이내 에 스퍼터 를 실시 하 여 100 ~ 150 ㎚ 두께 의 금 을 증착 하 고 , 제 2 단계 는 제 1 단계 의 증착 과정 에서 발생 할 수 있 는 잔류 응력 을 해소 하 고 , 타이타늄 합금 과 의 접착력 을 개선 하 기 위하 여 진공도 10 - 3 Torr , 온도 300 ~ 360 ℃ 에서 2 ~ 8 시간 동안 실시 하 고 , 제 3 단계 는 시안화금 칼륨 [ KAu ( CN ) 2 ] 의 10 내지 15 g / ℓ, 시안화칼륨 의 0 . 2 내지 0 . 7 g / ℓ, 구연산 의 3 내지 7 g / ℓ 로 구성 된 도금 욕 에서 산도 ( pH ) 4 내지 5 , 온도 60 내지 65 ℃ 를 유지 하 여 0 . 1 내지 0 . 2 dm / ㎠ 의 전류 밀도 로 기 설정 된 시간 동안 실시 하 고 , 제 4 단계 는 200 ~ 300 ℃ 의 온도 가 유지 되 고 불활성 분위기 또는 진공 분위기 하 에서 2 ~ 3 시간 동안 실시 하 는 것 을 특징 으로 한다 .